Die anfängliche Suszeptibilität von Nickel in Abhängigkeit 



von der Temperatur und die Abhängigkeit des ümwand- 



lungspunktes von der Feldstärke. 



Von 



Demetrius M. Radovanovic. 



Einleitung. 



Der Einfluss der Temperatur auf die magnetischen Eigenschaften 

 von ferromagnetischen Körpern war schon lange Gegenstand zahl- 

 reicher Untersuchungen, und es war längst bekannt, dass Nickel, 

 Eisen und Kobalt bei gewissen Temperaturen die „magnetischen 

 Eigenschaften' verloren, wie man sich ausdrückte. 



Hopkinson') fand für Gusseisen, einem schwachen, magnetischen 

 Felde ausgesetzt, ein Anwachsen der Suszeptibilität beim Erhitzen 

 bis zu 775^ C. und ein rapides Abnehmen, wenn die Temperatur 

 weiter erhöht wurde. Bei Anwendung eines starken Feldes zeigte 

 sich der Übergang vom ferromagnetischen zum paramagnetischen 

 Zustand weniger plötzlich, doch gleichfalls vollständig vmd im Grossen 

 und Ganzen bei der gleichen Temperatur. Er nannte diese Temperatur 

 die kritische Temperatur, die bei den verschiedenen Eisensorten zwi- 

 schen 690° und 870° C. gefunden wurde. Für unreines Nickel") war 

 die kritische Temperatur 310° C. und stets gleich für die verschie- 

 denen Feldstärken H = 2,5 bis R = .50 C. G. S. 



Die Experimente von Rowland'), Baur^) und Hopkinson') 

 bezogen sich auf die Untersuchung der Magnetisierungs- oder Induk- 

 tions-Kurve in Funktion der Feldstärke H bei verschiedenen, während 

 der Versuche konstant gehaltenen Temperaturen. Sie fanden im all- 

 gemeinen, dass die Suszeptibilität bei schwachen Feldern mit zu- 

 nehmender Temperatur steigt, in starken Feldern jedoch mit stei- 

 gender Temperatur abnimmt. 



') Hopkinson: Magnelic and other Physical Properties of Iron at a high 

 Temp.; Phil. Trans. 1889 A, p. 443. 



-) Hopkinson: Pioperties of an impure Nickel. Proc. Roy. Soc. Vol. XLIV. 

 1888, p. .317. — S. auch du Bois: Phil. Mag. 1890, March. 



') Rowland: Phil. Mag. 1874, Nov. 



*) C. Baur: Exp. Untersuchung über die Natur der Magnetisierungsfunktion. 

 Wied. Ann. Vol. XI, 1880, S. 399. 



